x6S 
Hede, 12 å tS proGento. Det udbragte rene og tætte Metal, 
var nu blodere, lidet traadigt og metalliskfarvet i Kj arnen, men 
imod Overfladen^ fiinkornigt, graaeagtig og haardere. Ved denne 
Omarbejdning vare af de tabte Bestanddele det meste Tin. 
Disse Metalier befandtes ved Vejledning at bestaae af 
loo Dele Kobber. 
1 3 dito Tin. 
2s dito Zink. 
eller som ved en anden , 
af lOo Dele Kobber. 
lO dito Tin. 
For saavidt den fuldkomneste metalliske Natur og Beskaffen- 
hed , eller om jeg maae bruge de Udtrykke, Metalliskhed el- 
ler Metalliditæt, er en hoj Nddvendighed ved et godt Canon- 
Metal , saa fortjene de gamle Metaller Fortrinet for de nyere, 
men dennes Haardhed og mindre Tilbojelighed til Smeltning, 
som ligeledes er en Fortrinlighed og en hoj nodvendig Egen- 
skab ved Canon- Metal ^ synes at have givet det Fortrinet, som 
dette og kan fortjene, naar man derved tilligex kan forene den 
gode ligesaa nodveadige Metalliditæt, som det ældre Metal 
rnedforer^ thi derved vilde det baade have mere Fastighed, 
fælles Gavniigded til Omsmeltning, og Eensformighed efter 
Udstobningen. 
Efter min paa Erfaring grundede Formodning , kommer 
det paa Frembringelsen af et godt Canon-Metal fornemmeligst 
an derpaa, at conferere de dertil egentligst fornodne Metalier, 
deres Metalliditæt. 
De gamle Smeltere have formodentlig været bekjendte 
med de ved sidst berorte Metalier befundne Fejl, og deraf 
taget Anledning at fastsætte : at ligesaa nod vendigt det er^ at 
